126 MÉMOIRES DE VACADÉMIE ROVALE 



•— - le poids du fublimé , & que je mette pour le fublimé & pour le liquide 



loM. ni. ^.^gjjjg grains , cela fera au moins encore une dragme , & il en réfultera 



Année conjointement avec la fubftance réduite en pouffière , le poids d'une once 

 » 7 4 7- & d'une dragme ; d'où il paroît que même après le feu le plus violent , 

 il étoit reflé encore une dragme d'arfenic dans l'étain. 



XIV. Toutes ces opérations étant faites, j'ai encore pris ces deux 

 dragmes & demie d'arfenic qui s'étoit d'abord élevé dans la retorte 

 de verre , fous une apparence métallique , avec le peu que j'avois 

 encore tiré de la retorte par la violence extrême du feu ; j'ai mêlé 

 de nouveau le tout avec une once d'étain limé , & j'ai fait une diftillation 

 pareille à celle qui eft rapportée dans le paragraphe précédent , dans une 

 coupelle remplie de fable , avec un feu auffi violent que le verre pouvoit 

 le foutenir. Cette opération a fait élever une demi dragme d'arfenic fous 

 l'apparence métallique ; le refte de l'étain , comme ci-devant , s'étoit 

 changé en une pouffière blanchâtre , & j'en ai trouvé le poids d'une once 

 & deux dragmes. Si l'on ajoutoit donc à cette demi dragme d'arfenic 

 fublimé encore une demi once d'étain , & qu'on procédât de la même 

 manière , cette quantité d'arfenic y refteroit infailliblement mêlée , & ainfi 

 une demi once au moins d'arfenic s'attacheroit à deux onces d'étain ; 

 ou pour tout dire en deux mots , deux onces d'étain peuvent encore 

 contenir une demi once d'arfenic. 



XV. Examinons à préfent ce qui fe pafTe quand cette chaux d'étain, 

 imprégnée d'arfenic , eft mêlée avec un phlogiftique , & enfuite réduite. 

 J'ai donc mêlé une once & demie de cet étain fourni d'arfenic , avec 

 trois dragmes de fuye & une once & demie de fel de tartre , & mettant 

 le tout dans un creufet recouvert , j'ai eflàyé d'en faire un régule ; mais 

 après la réfrigération , je n'ai trouvé qu'une maflè fpongieufe , noire , & 

 pleine de grains métalliques. Ayant voulu la brifer le lendemain , elle 

 s'eft confidérablement échauffée , jufqu'au point même que je ne pouvois 

 plus toucher le mortier ; j'y ai joint de nouveau ce mélange formé de 

 deux parties de tartre & d'une de nître , & j'ai réduit le tout par la 

 fufion en un régule , qui , après la féparation des fcories , reflembloit à 

 du zinc , & étoit extrêmement fragile. En le fondant encore à un feu 

 doux , pour en féparer les fcories qui y étoient demeurées , j'en ai tiré le 

 poids de 7 dragmes. 



XVI. Ce qui m'a engagé à rapporter le détail de cette expérience, 

 c'eft uniquement le deiïèin de montrer combien l'arfenic eft étroitement 

 uni avec l'étain , & avec quelle facilité par conféquent il peut fe mêler 

 3 ce métal quand on en fond les minéraux. En effet , il eft conftant que 

 la plupart des minéraux d'étain contiennent de l'arfenic en quantité , 

 .comme cela paroît bien clairement quand on les brûle. Mais comme oa 



